120 



Seite des Eechteckes ; die Querschnitte sind entweder rundlich 

 oder sie zeigen ein nicht ganz regehnässiges Sechseck, manch- 

 mal sind sie mehr quadratisch ; die Längsschnitte zeigen leb- 

 hafte Interferenzfarben, roth, grün, die Querschnitte mildere 

 Farben, manche bleiben nahezu dunkel zwischen gekreuzten 

 Nicols. Im convergenten Lichte zeigen die Längsschnitte 

 Austritt einer Axe, während die Querschnitte das schwarze 

 Kreuz, das sich indessen beim Drehen etwas öffnet, sehen 

 lassen. Wir haben also jedenfalls ein krystallographisch vom 

 Wollastonit verschiedenes Mineral vor uns. Um die chemische 

 Identität nachzuweisen, bedurfte es wohl keiner weiteren 

 Untersuchung, da ja die beiden Elemente des Wollastonites 

 nicht flüchtige sind. 



Das specifische Gewicht konnte wegen einiger vorhandenen 

 Hohlräume nicht ganz sicher bestimmt werden ; Dr. E. Hussak 

 fand dasselbe vermittelst der WestphaFschen Wage zu 2.88. 



2. Es wurden nun mehreremale CaCOg und SiO^, sowie 

 auch CaO und SiOg in den für die Mischung des Wollastonites 

 erforderlichen Proportionen zusammengeschmolzen und einer 

 langsamen Abkühlung unterworfen. 



Bourgeois (1. c. p. 9) hat bereits nachgewiesen, dass man 

 durch Zusammenschmelzen von Ca 0 mit Si 0^ ein Product er- 

 hält, welches optisch nicht mit dem Wollastonit übereinstimmt. 

 Doch ist derselbe der Ansicht, dass es monoklin mit sehr 

 kleinem Axenwinkel sei und unter einem kleinen Winkel 

 schief auslösche. Diese Ansicht kann ich nicht bestätigen. 



Die bei meinen Versuchen erhaltenen Producte besitzen 

 das spec. Gew. von 2.90 (nach Bestimmung des Dr. Hussak 

 mittelst der WestphaFschen Wage). Um die chemisclie Zu- 

 sammensetzung festzustellen, und hier einem etwaigen Ein- 

 w^ande zu begegnen ^, wurde eine Analyse des Productes vor- 

 genommen, welche ergab: 



SiOg 50.99 

 CaO 47.89 



98.88 



^ Thoulet hat die Frage aufgeworfen, ob der bei vielen im Four- 

 qnignon'sclien Ofen ausgeführten Versuchen auftretende Schaum nicht ein 

 sogenanntes „produit de depart" sei, so dass alsdann die geschmolzene 

 Masse eine andere Zusammensetzung hätte, als die angewandte. Ich konnte 



